Terbit online pada laman web jurnal: http://journal.isas.or.id/index.php/JACEIT

## JOURNAL OF APPLIED CIVIL ENGINEERING AND INFRASTUCTURE (JACEIT)
Vol. 1 No. 1 (2020) 15 - 19
ISSN Media Elektronik: 2723-5378

## Studi Pengaruh Perbedaan Metode Perawatan Beton Terhadap Kuat Tekan Beton
Irawan Saputra 1 , Mirza Ghulam Rifqi 2 , dan M. Shofi’ul Amin 3
1 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
2 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
3 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
1 irawansaputra199800@gmail.com, 2 mirza@poliwangi.ac.id , 3 shofiul@poliwangi.ac.id

## Abstract
The  process  of  bonding  cement  with  water  in  the  manufacture  of  concrete  will  cause  side  effects  of  rising  temperature  in concrete commonly called the hydration process. Heat hydration is too high can result in cracks in the concrete, therefore the need to do concrete maintenance work that serves to maintain the stability and availability of water in the concrete during the hydration process. The study uses cylinder-shaped test objects with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm. There are 36 test  objects  and  three  types  of  treatments  to  be  used  in  the  study,  i.e.  soaking  treatment,  treatment  wrapped  with  a  plastic sheet,  and  curing  compound  treatment.  Strong  press  testing  is  done  at  the  age  of  7,  14,  and  28  days.  Results  of  the  study showed strong press pressing age 7 days concrete type with soaking treatment, treatment wrapped with  a plastic sheet, and a consecutive  curing  compound treatment 0.38 MPa, 1.68 MPa and 2.29 MPa. Strong Test press Age 14 days  concrete type with  soaking  treatment,  treatment  wrapped  with  a  plastic  sheet,  and  curing  compound  treatment  consecutive  21.97  MPa, 21.59  MPa,  20.29  MPa.  Strong  Test  Press  Age  28-day  type  of  concrete  with  soaking  treatment,  treatment  wrapped  with  a plastic sheet, and the curing of the successive compound maintenance 25.89 MPa, 23.78 MPa, and 22.48 MPa.
Keywords: soaking, wrapped with plastic sheets, curing compound, strong concrete press.

## Abstrak
Proses pengikatan semen dengan air pada pembuatan beton akan menimbulkan efek samping berupa naiknya suhu pada beton yang biasa disebut proses hidrasi. Panas hidrasi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan keretakan pada beton, oleh karena itu perlunya dilakukan pekerjaan perawatan beton yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan air pada beton saat proses hidrasi. Penelitian ini menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. benda uji  yang  dibutuhkan sejumlah  36 benda uji. Terdapat 3 jenis perawatan  yang akan digunakan dalam penelitian  yaitu perawatan  perendaman,  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran  plastik,  dan  perawatan curing  compound .  Pengujian  kuat tekan dilakukan pada umur beton 7.14, dan 28 hari.  Hasil penelitian  menunjukkan pengujian kuat tekan tekan umur 7  hari jenis beton dengan perawatan perendaman, perawatan dibungkus dengan lembaran plastik, dan perawatan curing compound berturut-turut  0.38  MPa,  1.68  MPa  dan  2.29  MPa.  Pengujian  kuat  tekan  umur  14  hari  jenis  beton  dengan  perawatan perendaman,  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran  plastik,  dan  perawatan curing  compound berturut-turut  21.97  MPa, 21.59 MPa, 20.29 MPa. Pengujian kuat tekan umur 28 hari jenis beton dengan perawatan perendaman, perawatan dibungkus dengan lembaran plastik, dan perawatan curing compound berturut-turut 25.89 MPa, 23.78 MPa, dan 22.48 MPa.
Kata kunci: perendaman, dibungkus dengan lembaran plastik, curing compound , kuat tekan beton.
Diterima Redaksi : 19-06-2020 | Selesai Revisi : 30-07-2020 | Diterbitkan Online : 03-08-2020

## 1. Pendahuluan
Saat ini  material jenis beton masih dominan digunakan pada  proyek  pembangunan  dibidang  teknik  sipil.  Hal tersebut  dikarenakan  banyak  keunggulan  dari  material beton seperti tahan terhadap temperatur tinggi, material beton mudah dibentuk sesuai keinginan,  memiliki  nilai kuat tekan  yang tinggi, dan pemeliharaan  yang  mudah. Pada  proses  pengikatan  antara  semen  dan  air  saat pembuatan  beton  akan  menyebabkan  naiknya  suhu
pada  beton.  Untuk  menjaga  kestabilan  suhu  dan menjaga ketersediaan air pada proses pengikatan beton perlu  dilakukan  pekerjaan  perawatan  beton.  Dalam dunia  teknik  sipil  terdapat  beberapa  metode  perawatan beton  yang  digunakan,  tetapi  belum  ada  pernyataan mengenai  jenis  metode mana  yang  menghasilkan mutu beton yang terbaik.
Sampai  saat  ini  masih  banyak  topik  penelitian mengenai  pengaruh  jenis  metode  perawatan  beton.
Keinginan  para  peneliti  untuk  mengetahui  seberapa besar pengaruh metode perawatan terhadap mutu beton masih  ingin  diketahui.  Para  peneliti  mulai  meneliti dengan  membuat  benda  uji  yang  kemudian  dilakukan perawatan  dengan  metode  yang  berbeda-beda.  Setelah itu,  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  pada  benda  uji. Semua  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  usaha untuk menafsirkan metode perawatan mana yang paling baik.
Hasil ini diharapkan dapat memberikan dasar pemilihan metode  perawatan  beton  yang  akan  digunakan  dalam proyek pembangunan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  metode perawatan  beton  terhadap  nilai  kuat tekan  beton. Jenis metode  yang  akan  digunakan  yaitu,  perawatan perendaman,  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran plastik, dan perawatan curing compound .

## 2. Metode Penelitian
Perawatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu perawatan  perendaman,  perawatan  dibungkus  dengan lembaran  plastik,  dan  perawatan curing  compound. Berikut  beberapa  tahapan  metode  penelitian  yang dilakukan.
2.1. Tahapan pengujian material
Pengujian material  beton berupa material agregat halus atau pasir dan agregat kasar atau batu pecah. Pengujian yang  dilakukan  yaitu  pengujian  berat  jenis,  kadar  air resapan,  analisa  saringan,  berat  volume,  dan  kadar lumpur.  Pengujian  material  dilakukan  di  Laboratorium Uji  Beton  Program  Studi  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri Banyuwangi.
2.2. Tahap Mix Design
Perencanaan  campuran  beton  dilakukan  dengan berpedoman  pada  [5].  Penelitian  ini  menggunakan perencanaan  mutu  beton  f c ’25  MPa.  Berikut  adalah prosedur Mix  Design yang  digunakan  dalam pembuatan beton :
1. Ditentukan  kuat  tekan  beton normal yang disyaratkan, f c ’ pada umur 28 hari = 25 MPa.
2. Jenis semen yang digunakan ditentukan jenis semen tipe 1.
3. Nilai faktor semen bebas didapatkan nilai 0.6.
4. Ukuran agregat maksimum yang digunakan 20 mm.
5. Nilai kadar air bebas 225 kg/m 3 .
6. Nilai  kadar  semen  didapat  dari  perhitungan  kadar air bebas dibagi dengan faktor air maksimum, maka didapatkan kadar semen 375 kg/m 3 . 7. Prosentase agregat halus 44%.
8. Berat jenis relatif diperoleh dari gabungan dari berat jenis  agregat  halus  dan  agregat  kasar  dengan  hasil 2.53 gr/cm 3 . 9. Berat isi beton 2268.75 kg/m 3 .
10. Kadar  agregat  gabungan  didapatkan  dari  Berat  isi beton  dikurangi  angka  kadar  semen  dan  kadar semen  minimum,  maka  didapat  kadar  agregat gabungan 1668.75 kg/m 3 .
Agregat Halus  = 1668.75 x 0.44 = 734.25 kg/m 3 . Agregat kasar   = 1668.75 x 0.56  = 934.5 kg/m 3 .
2.3. Pembuatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  sebanyak  36  sampel  berbentuk silinder  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan  tinggi  30 cm.  Pembuatan  benda  uji  menggunakan  bantuan  alat concrete  mixer (molen).  Pembuatan  benda  uji  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pembuatan Benda Uji

## 2.4. Perawatan Benda Uji
Perawatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu perawatan  perendaman,  perawatan  dibungkus  dengan lembaran plastik, dan perawatan curing compound.
1. Perawatan Perendaman
Setelah  beton  dikeluarkan  dari mold silinder  kemudian beton  direndam  pada  bak  perendaman.  Beton  pada penelitian  ini  diletakkan  pada  kolam  perendaman  yang ada di Laboratorium Beton Program Studi Teknik Sipil, Politeknik  Negeri  Banyuwangi.  Proses  perendaman diharuskan  seluruh  permukaan  beton  terendam  secara keseluruhan. Air yang digunakan untuk perendaman air yang  bersih,  bebas  dari  cairan  kimia.  Perawatan Perendaman  memiliki  hasil  lebih  baik  dibandingkan perawatan  membran  dan  perawatan Accelerated [2]. Perendaman benda uji beton dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Perawatan Perendaman
2. Perawatan dibungkus dengan lembaran plastik
Ketebalan  minimal  yaitu <0.10  mm (4  mil). Lembaran plastik film tersedia dalam lembaran bening, putih, dan
hitam.  Lembaran  bening  atau  putih  digunakan  untuk cuaca  panas  karena  dapat  meminimalkan  penyerapan panas  sinar  matahari  dan  lembaran  berwarna  hitam digunakan  pada  cuaca  dingin  karena  dapat  menyerap radiasi  matahari  [3].  Berikut tahapan  proses  perawatan benda uji yang dibungkus dengan lembaran plastik : Memotong lembaran plastik dengan ukuran panjang 50 cm  dan  lebar  55  cm,  kemudian  bungkus  benda  uji. Gunakan plaster untuk merekatkan sambungan lembaran  plastik.  Proses  pembungkusan  benda  uji beton dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pembungkusan Benda Uji
Setelah  pembungkusan  selesai  simpan  benda  uji  beton diruangan yang aman. Benda uji setelah melalui proses pembungkusan  menggunakan  lembaran  plastik dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Hasil Pembungkusan
3. Perawatan curing compound
Jenis senyawa yang digunakan memiliki beberapa tipe, yaitu    (1)Tipe  I , Curing  compound tanpa Dye ,  terdiri dari  paraffin  sebagai  selaput  lilin  yang  dicampur dengan  air. (2) Tipe  1-D, curing  compound dengan fugitive  dye .  (3)  Tipe  2, curing  compound dengan  zat berwarna  putih  [4].  Perawatan  menggunakan forming compound dengan  lapisan  tipis  yang  diberikan  tidak dapat  bertahan  lama,  sehingga  penguapan  tidak  dapat dicegah  dan mengakibatkan kekuatan beton berkurang [2].  Perawatan curing  compound dapat  dilihat  pada Gambar 5.

## Gambar 5. Penyemprotan Curing Compound
Semprot  seluruh permukaan  beton hingga  merata, lihat sekeliling  permukaan  beton  dengan  teliti.  Terdapat beberapa  kali  penyemptotan  yang  akan  dilakukan, penyemprotan  yang  kedua  dilakukan  dalam  rentan waktu 3 hari selanjutnya, kemudian penyemprotan yang ke  3  dan  selanjutnya  dilakukan  kembali  dalam  rentan waktu 7 hari hingga beton berumur 28 hari.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Pengujian Umur 7 Hari
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  umur  7  hari menunjukkan  beton  dengan  perawatan  dibungkus dengan lembaran plastik memiliki nilai kuat tekan lebih tinggi dibanding jenis beton yang lain. Nilai kuat tekan beton  dengan  perawatan  perendaman,  perawatan dibungkus  dengan  lembaran  plastik,  perawatan  curing compound,  dan  beton  tanpa  perawatan  berturut-turut yaitu  19.31  MPa,  19.53  MPa,  17.80  MPa,  dan  16.67 MPa. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan 7 Hari
Terdapat  selisih  nilai  kuat  tekan  pada  masing-masing jenis  perawatan,  perawatan curing  compound ,  dan beton  tanpa  perawatan  berturut-turut  memiliki  selisih nilai  1.51  MPa,  dan  2.64  Mpa  lebih  rendah  dari  beton perendaman,  dan  beton  perawatan  dibungkus  dengan lembaran  plastik  0.23  MPa  lebih  tinggi  dari  beton perawatan perendaman.
19.31 19.53 17.8 16.67 1.51 2.64 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Perendaman Dibungkus Dengan Lembaran Plastik Curing Compound Tanpa Perawatan K ua t T ek an (M P a) Jenis Perawatan Kuat Tekan (MPa) Penurunan
3.2. Pengujian Kuat Tekan 14 Hari
Nilai  kuat  tekan  beton  perawatan  perendaman, dibungkus  dengan  lembaran  plastik,  curing  compound, dan  beton  tanpa  perawatan  berturut-turut  21.97  MPa, 21.59  MPa,  20.29  MPa,  dan  19.23  MPa.  Hasil pengujian  kuat  tekan  umur  14  hari  dapat  dilihat  pada Gambar 7.
Gambar 7. Hasil Pengujian Kuat Tekan 14 Hari
Pada umur 14 hari selisih nilai kuat tekan beton  sedikit berbeda  dibanding  umur  7  hari.  Selisih  paling  tinggi dihasilkan  oleh  beton  tanpa  perawatan.  Nilai  selisih beton  dengan  perawatan  dibingkus  dengan  lembaran plastik,  perawatan curing  compound ,  dan  beton  tanpa perawatan  berturut-turut  2.11  MPa,  3.14  MPa,  4.85 MPa.
3.3. Pengujian Kuat Tekan 28 Hari
Pengujian  kuat  tekan  pada  umur  28  hari  jenis  beton yang  direndam  tetap  memiliki  nilai  kuat  tekan  paling tinggi  dengan  nilai  25.89  MPa  dapat  mencapai  kuat tekan yang direncanakan. Jenis beton dengan perawatan dibungkus  dengan  lembaran  plastik  menghasilkan  kuat tekan  23.78  MPa  kurang  1.22  MPa  untuk  mencapai mutu  perencanaan,  jenis  beton  dengan  perawatan curing  compound menghasilkan  kuat tekan  22.48  MPa kurang  2.52  MPa  untuk  mencapai  mutu  perencanaan. Beton  tanpa  perawatan  menghasilkan  kuat  tekan  21.72 MPa.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  umur  14  hari  dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan 28 Hari
Terdapat  selisih  nilai  kuat  tekan  pada  setiap  jenis perawatan  yang  berbeda.  Pada  umur  28  hari  ini  selisih beton lebih tinggi dibanding umur 7 atau 14 hari. Beton dengan  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran  plastik, perawatan curing  compound, dan  beton  tanpa perawatan berturut-turut 2.11 MPa, 3.41 MPa, dan 4.85 MPa.
3.4 Rekapitulasi Pengujian Kuat Tekan
Hasil kuat tekan umur 7 hari  menunjukkan  jenis  beton perawatan dibungkus dengan lembaran plastik memiliki hasil  tertinggi  dibandingkan jenis  beton yang menggunakan  perawatan  perendaman.  Tetapi  untuk jenis  beton  dengan  perawatan curing  compound dan jenis  beton  tanpa  perawatan  memiliki  kuat  tekan  lebih rendah  dari  kuat  tekan  beton  perawatan  perendaman. Pengujian  umur  14  hari  jenis  beton  perawatan perendaman  memiliki  kuat  tekan  paling  tinggi  dengan nilai  21.97  MPa,  terdapat  selisih  kuat  tekan  pada  jenis beton  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran  plastik, Perawatan curing  compound ,  dan  beton  tanpa perawatan berturut-turut 0.38 MPa, 1.68 MPa dan 2.29 MPa.  Pengujian  umur  28  hari  hanya  beton  jenis perawatan  perendaman  yang  mencapai  target  kuat tekan  perencamaan.  Jenis  beton  perawatan  dibungkus dengan  lembaran  plastik  hanya  mencapai  kuat  tekan 95.12%  dari  kuat  tekan  perencanaan,  jenis  beton perawatan curing  compound menghasilkan  kuat  tekan dari  kuat  tekan  89.92%  dari  kuat  tekan  perencanaan, dan  jenis  beton  tanpa  perawatan  hanya  mencapai  kuat tekan  sebesar  86.88%  dari  kuat  tekan  beton perencanaan.  Grafik  hasil  pengujian  beton  umur  7,  14, dan 28 hari dapat dilihat pada Gambar 9.

## Gambar 9. Rekapitulasi Pengujian Kuat Tekan

## 4.   Kesimpulan
1.  Penggunaan  jenis  metode  perawatan  beton  akan mempengaruhi  nilai  kuat  tekan  beton.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  adanya  penurunan  mutu  pada masing-masing  jenis  perawatan.  Sacara  berurutan  dari penurunan  terkecil  sebesar  8%  untuk  jenis  perawatan dibungkus  dengan  lembaran  plastik,  13%  untuk  beton dengan  perawatan curing  compound, dan  19%  untuk jenis beton tanpa perawatan.
21.97 21.59 20.29 19.68 0.38 1.68 2.29 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Perendaman Dibungkus Dengan Lembaran Plastik Curing Compound Tanpa Perawatan K ua t T ek an (M P a) Jenis Perawatan Kuat Tekan (MPa) Penurunan
25.89 23.78 22.48 21.72 2.11 3.41 4.85 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Perendaman Dibungkus Dengan Lembaran Plastik Curing Compound Tanpa Perawatan K ua t T ek an (M P a) Jenis Perawatan Kuat Tekan (MPa) Penurunan 19.31 19.53 17.8 16.67 21.97 21.59 20.29 19.68 25.89 23.78 22.48 21.72 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Perawatan Perendaman Perawatan
Dibungkus Dengan Lembaran Plastik Perawatan Curing Compound Beton Tanpa Perawatan K ua t T ek an (M P a) Jenis Perawatan 7 Hari 14 Hari 28 Hari
2.  Pengujian  kuat  tekan  beton  jenis  perawatan perendaman  menghasilkan  nilai  sebesar  25.89  MPa. Beton  perawatan  dibungkus  dengan  lembaran  plastik menghasilkan  kuat  tekan  23.78  MPa  memiliki  selisih 2.11  MPa  lebih  rendah  dari  beton  perawatan perendaman.  Beton  perawatan curing  compound memiliki  kuat  tekan  22.48  MPa  memiliki  selisih  3.14 MPa  lebih  rendah  dari  beton  perawatan  perendaman, dam  beton  tanpa  perawatan  menghasilkan  kuat  tekan 21.72 MPa, memiliki selisih kuat tekan 4.17 MPa lebih rendah dari beton perawatan perendaman.

## Daftar Rujukan
[1] Syahar,  A.,  2015. Pengaruh  Cara  Perawatan  Terhadap  Kuat Lentur Beton. Yogyakarta: Politeknik Negeri Yogyakarta.
[2] Rao,  K.,  Kumar,  R.,  &  Khan,  A.  M.,  2010.  A  Study  on  the Influence of Curing on the Strength of a Standart Grade Concrete Mix. Architecture and Civil Engineering Vol. 8, No 1 , 23-24.
[3] ASTM  C171-07.,  2007. Standart  Specification  for  Sheet Materials  for  Curing  Compound. United  States:  American Society for Testing and Materials.
[4] Johan  Oberlyn  Simajutak,  T.  E.,  2015. Hubungan  Perawatan Beton  Dengan  Tekan. Medan:  Lembaga  Penelitian Kuat Universitas HKBP Nommensen.
[5] SNI-03-2834-2000.,  2000. Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.